* 



( 7 i6) 



Un fil de charbon de cornue du diamtre de 1 5 millimtres et de a5 cen- 

 timtres de longueur, entre les pinces, runit les ples de la pile de 600 l- 

 ments, disposs en six sries parallles. 



La pression de l'azote est de deux atmosphres et demie. 

 Le charbon est d'un blanc blouissant; la matire semble se rassembler 

 la partie infrieure : il rompt en ce point. Les deux parties spares ont 

 pris un diamlre double. 



Cet accroissement de volume, par la chaleur seule, ne peut gure avoir 

 lieu sans que la matire ait subi un commencement de fusion. 



Dans une autre exprience, avec un fil de 1 millimtre de diamtre et 

 de 12 centimtres de longueur, entre les deux pinces, on chauffe successive- 

 ment par 100, aoo , . . . lments en sries de 100. Le fil se rompt la partie 

 infrieure avant qu'il reoive l'action des 600 lments; il a acquis, aux deux 

 points spars par la rupture, un diamlre triple; les deux fragments sont 

 noirs; ils laissent sur le papier des traces comme le graphite ; ils deviennent 

 brillants par le frottement. 



Une baguette de charbon de sucre de 3 millimtres de diamtre et de 

 1 centimtre entre deux pinces; on refoule le charbon, il se courbe, il 

 brise la partie infrieure; il est devenu plus gros au point refoul; il se 

 dtache un fragment qui prsente une surface mamelonne, comme un 

 corps fondu. Ce fragment et les parties spares par la rupture ont toutes 

 les proprits du graphite. Les pinces restent intactes. 



Dans une quatrime exprience, avec un fil de 4i millimtres, entre les 

 deux pinces, et de 1 \ millimtre de diamtre, on chauffe d'abord avec 100 , 

 200, . . .; le fil se courbe avant l'emploi de 3oo lments, et rompt quand il 

 est chauff par 5oo, en sries de 100. Les deux parties sont encore largies 

 au point de rupture. 



Ces deux expriences sont faites dans l'azote. 



>< Dans une cinquime exprience dans l'air, avec un fil de mme lon- 

 gueur et de i"^ de diamtre, le fil se courbe plus difficilement, mais il 

 finit par se courber sous la pression; il rompt vers le ple positif. Le bout 

 positif est lgrement gonfl, et prsente la forme d'une sphre. 



Dans une sixime exprience, la pince positive se trouve gonfle et 

 change en graphite. 



> Une septime exprience, dans l'azote, avec un fil de 12 millimtres 

 entre les deux pinces, et de 1 millimtre de diamtre, plac verticalement, 

 offre encore , la rupture qui a lieu la partie infrieure, un diamtre triple 

 et une transformation complte en graphite. 



